— 126 — 



« Noterò prima di venire ai risultati sperimentali che il metallo in 

 esame, tanto nel caso dei cicli che nel caso delle oscillazioni, si discosta nel 

 suo modo di comportarsi dalla legge di Hooke, specialmente nello stato ri- 

 cotto ; e se col diminuire di ampiezza dei cicli esso accenna a rientrare nei 

 limiti di perfetta elasticità, realmente ne resta sempre discosto sin dove i 

 nostri mezzi di misura ci han permesso di apprezzarlo. Questo fatto ha con- 

 fermato in me il convincimento che a rendersi conto della natura dei corpi 

 sottoposti a forze deformatrici fosse necessario di provocare spostamenti delle 

 particelle piuttosto grandi, e di tenere in considerazione speciale i corpi molto 

 plastici, i quali mostrano in modo evidente proprietà dei solidi che pur esi- 

 stendo nei corpi ritenuti perfettamente elastici, per i piccoli effetti con cui 

 si manifestano, possono restare occulte. Da ciò la preferenza da dare ai metalli 

 ricotti, che per le ricerche fatte sinora ho riconosciuto più regolari nelle loro 

 deformazioni, ad onta delle apparenti anomalie che ne hanno sconsigliato l'uso 

 in molte ricerche d'indole teorica; e questa preferenza è anche giustificata 

 dalla circostanza che il ricuocimento tende a ridare al metallo quella isotropia 

 che i processi del laminatoio o della filiera gli hanno tolto. 



« Nel caso mio poi riusciva indispensabile l'uso del metallo ricotto, poiché 

 il genere di sospensione adottato, a causa delle saldature agli estremi, doveva 

 alterare in modo non uniforme la struttura del filo crudo, laddove nel me- 

 tallo ricotto non poteva produrre alterazioni notevoli. 



« I risultati dell'esperienze definitive fatte col filo N 9 ricotto trovansi 

 riportati nella tabella seguente. La prima colonna contiene i giorni di espe- 

 rienze, la seconda i valori medi delle temperature lette su un termometro 

 collocato in vicinanza del filo, e la terza il numero degli anelli formanti 

 parte del peso tensore. L'indicazione che trovasi in testa delle cinque colonne 

 seguenti denota il carico massimo torcente per ciascuno dei cinque cicli bi- 

 laterali che si compivano giornalmente col metodo statico, ed in corrispon- 

 denza sono per ogni giorno segnati i valori di a A (media degli spostamenti 

 massimi a destra ed a sinistra avuti col ciclo ed espressi in divisioni della 

 scala), di A (lavoro consumato per l'area d'isteresi, diviso per la costante 

 P / ,'/) C)i e di A' (decremento di energia per la diminuzione di ampiezza, 

 diviso anch'esso per quel prodotto). 



« I valori di A' si ottennero tracciando la curva che dava la diminu- 

 zione di ampiezza in funzione delle medie di due ampiezze successive dalla 

 stessa parte, e misurando poi le ordinate che corrispondevano alle ascisse a x . 

 Quelli per Pi = 300 si ebbero per estrapolazione, però, siccome l'andamento 

 degli ultimi rami delle curve tracciate è sensibilmente rettilineo ed i punti 

 estremi segnati hanno ascisse che differiscono poco dalle a x relative a 

 Pj = 300, si è autorizzati a tenerne conto assieme asrli altri avuti per oscil- 

 lazioni di più piccola ampiezza. 



( l ) Noterò che per le misure fatte di q e di y si ebbe Qyg = 26560. 



